Volume  11  No.2 Juli 2019 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460 – 0288 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek Email :  jurnalteknologi@umj.ac.id

## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A

## PENGEMBANGAN KATALIS CaO DARI CANGKANG TELUR AYAM DENGAN IMPREGNASI KOH DAN APLIKASINYA TERHADAP PEMBUATAN BIODIESEL DARI MINYAK JARAK
Syarifuddin Oko 1* , Mohammad Feri 2 1,2 Program Studi Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda Jalan. Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipan Po.Box. 1293 Telepon (0541) 260588 (PABX)-260553 Fax 260355, Samarinda 75131 *Email: syarif_oko96@yahoo.com
Diterima: 14 Februari 2019 Direvisi: 28 Maret 2019 Disetujui: 3 April 2019

## ABSTRAK
Kandungan  CaCO 3 yang  tinggi  pada  cangkang  telur  ayam  sehingga  dapat  dijadikan  katalis  heterogen  (CaO) melalui  proses  kalsinasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  KOH  pada impregnasi  katalis  CaO  serta  pengaruh  penambahan  katalis  terhadap  pembuatan  biodiesel  dari  minyak  jarak. Pembuatan  katalis  dilakukan  dengan  meng-impregnasi  CaO  dengan  memvariasikan  konsentrasi  KOH 8,9,10,11,12  dan13%  yang  selanjutnya  di  aplikasikan  terhadap  pembuatan  biodiesel  dari  minyak  jarak  dengan variasi katalis CaO/K 2 O  1, 2, 3, 4 dan 5% dari berat minyak, rasio mol minyak : metanol (1:12) dan suhu reaksi tranesterifikasi 65 o C. Pada penelitian ini didapatkan konsentrasi KOH terbaik pada 11%   dengan nilai kebasaan 6,19  mmol  asam  benzoat/gram  dan  kandungan  CaO/K 2 O  masing-masing  31,15/41,72  %  (w/w),  sedangkan biodiesel  terbaik  didapatkan  pada  penambahan  katalis  3%  dari  berat  minyak  dengan  rendemen  96,0739%, viscositas  kinematic  5,4575  cSt,  kadar  air  0,0397  dan  densitas  0,8730  gram/ml.  Hasil  analisa  biodiesel  yang diperoleh memenuhi standar SNI 7182:2015.
Kata kunci: Cangkang telur, katalis CaO, impregnasi, biodiesel, minyak jarak.

## ABSTRACT
High CaCO 3 content in chicken eggshells can be used as heterogeneous catalyst (CaO) through the calcination process The purpose of this study was to determine the effect of the concentration of KOH on the impregnation of CaO catalysts and the effect of adding catalysts to the manufacture of biodiesel from castor oil.. The catalyst was  made  by  impregnating  CaO  by  varying  the  concentration  of  KOH  8,9,10,11,12  and  13%  which  was  then applied to the manufacture of biodiesel from castor oil with variations of CaO / K 2 O catalyst 1, 2, 3, 4 and 5% of  oil  weight,  oil:  methanol  (1:12)  mole  ratio  and  65 o C  transesterification  reaction  temperature.  In  this  study the best concentration of KOH was obtained at 11% with a basic value of 6.19 mmol benzoic acid / gram and the content of CaO / K 2 O each was 31.15 / 41.72% (w / w), while the best biodiesel was obtained by adding  a catalyst 3% of the weight of oil with yield of 96.0739%, kinematic viscosity 5.4575 cSt, moisture content 0.0397 and  density  0.8730  gram  /  ml.  The  results  of  biodiesel  analysis  obtained  in  accordance with  the  standards  of SNI 7182: 2015 .
Keywords: Chicken Eggs, Catalyst CaO, Impregnation, Biodiesel, Castor oil

## PENDAHULUAN
Menurut  BPS  (2015)  produksi  telur  ayam ras  di  kalimantan  timur  tahun  2017  sebesar 6623,04  ton/tahun.  Apabila  cangkang  telur berkisar 8-11% dari berat total telur (Koswara.,  2009)  maka  dalam  setahun minimal akan ada 529,8432 ton cangkang telur pada tahun 2017. Cangkang telur adalah salah satu bahan yang mengandung berbagai macam mineral,  komposisi  cangkang  telur  secara umum terdiri atas air (1,6%) dan bahan kering (98,4%).  Dari  total  bahan  kering  yang  ada, dalam  cangkang  telur  terkandung  unsur mineral (95,1%) dan protein (3,3%). Berdasarkan  komposisi  mineral  yang  ada, maka  cangkang  telur  tersusun  atas  mineral CaCO 3 (98,43%);  MgCO3  (0,84%)  dan Ca 3 (PO 4 ) 2 (0,75%)  (Yuwanta.,  2010).  CaCO3 dapat  diubah  menjadi  CaO  melalui  proses kalsinasi.  Oleh  karena  itu  dapat  diharapkan bahwa  kulit  telur  dapat  digunakan  sebagai sumber  CaO  yang  mempunyai  kemurnian tinggi  sehingga  mampu  berperan  sebagai katalis.
Katalis  merupakan  senyawa  yang  dapat mempercepat  reaksi.  Dalam  pembuatan  suatu senyawa  umumnya  menggunakan  katalis homogen  dan  katalis  heterogen.  Kelemahan dari  katalis  homogen  ialah  sulit  untuk dipisahkan  dari  larutan  hasil  proses.  Katalis homogen  juga  tidak  dapat  digunakan  kembali dan  akan  menjadi  limbah  berbahaya  jika dibuang  secara  langsung.  Selain  itu  juga katalis  homogen  pada  reaksi  transesterifikasi dapat  bereaksi  dengan  ALB  membentuk sabun,  sehingga  akan  menyulitkan  pemisahan gliserol  dan  mengurangi  yield  biodiesel  (Yan dkk., 2009). Katalis homogen dapat digantikan dengan  katalis  heterogen  yang  lebih  ramah lingkungan,  stabil  pada  suhu  tinggi,  memiliki pori  yang  besar  dan  harga yang  relatif  murah. Keuntungan  penggunaan  katalis  heterogen pada  transesterifikasi  adalah  mengurangi  air yang  terbuang  dan  katalis  dapat  digunakan kembali  untuk  proses  selanjutnya  (Sharma dkk., 2011
Kalsium  Oksida  (CaO)  merupakan  salah satu  jenis  katalis  heterogen  dan  memiliki kebasaan  yang  tinggi.  Kebasaan  CaO  yang tinggi  menyebabkan  oksida  ini  banyak digunakan sebagai katalis pada proses transesterifikasi  minyak  menjadi  biodiesel.
Salah satu keunggulan dari CaO adalah katalis ini berbentuk padat sehingga mudah dipisahkan  pada  akhir  reaksi  dalam  proses pembuatan biodiesel (Fanny dkk., 2012). Salah satu  kelemahan  dari  katalis  CaO  mudah bereaksi  dengan  udara  yang  mengandung  air sehingga terbentuk Ca(OH) 2 dan menyebabkan penurunan  aktivitas  katalitiknya,  untuk  itulah diperlukan  penyisipan  suatu  logam  lain kedalam  suatu  katalis  CaO  dengan  metode impregnasi basah (Kesic dkk., 2016). Lingmei dkk (2012) telah melakukan penelitian tentang aplikasi katalis CaO/KOH, dimana konsentrasi terbaik pada KOH 15% dan diaplikasikan pada pembuatan  biodiesel  dari  minyak  kedelai dengan  katalis  yang  terbaik  sebesar  4%  dari berat  minyak  dan  yield  biodiesel 97,1%.  Oleh karena  itu  pada  penelitian  akan  dilakukan pemanfaatan  cangkang  telur  ayam  yang merupakan  limbah,  sebagai  sumber  katalis CaO  pada  dan  dapat  ditigkatkan  aktivitas kataltiknya  dengan  menyisipkan  logam  alkali KOH  yang  telah  divariasikan  konsentrasinya menggunakan metode impregnasi basah disertai  dengan  pemanasan.  Katalis  terbaik yang  dihasilkan  berdasarkan  analisa  kebasaan diaplikasikan pada pembuatan biodiesel melalui  reaksi  tranesterikasi  dengan  berbahan baku minyak jarak yang non pangan.

## METODE PENELITIAN Alat dan Bahan
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah cangkang telur diperoleh pedagang kaki lima  di  daerah  samarinda,  minyak  jarak, padatan  NaOH  (Merck),  padatan  KOH (Merck),  etanol  95%  (Merck),  metanol  p.a (Fulltime), Aquadest, SEM-EDX untuk analisa bentuk morfologi dan konsentrasi katalis serta kebasaan dengan metode titrasi asam-basa.

## Prosedur Penelitian Preparasi bahan baku Katalis
Menimbang  cangkang  telur  sebanyak  1000 gram,  mencuci  dengan  air  sampai  bersih  dan mengeringkannya  didalam  oven  pada  suhu 110 ℃ selama 24 jam. Selanjutnya menghancurkan  kulit  telur  hingga  menjadi bubuk  dan  mengayak  dengan  ayakan  - 200+325  mesh.  Kemudian    bubuk  cangkang telur  dikalsinasi  pada  suhu  900 ℃ selama  3
Jurnal Teknologi 11 (2) pp 103- 110 © 2019
jam.  Hasil  kalsinasi  selanjutnya  disimpan  di dalam desikator untuk menjaga kondisi katalis tetap kering.

## Pembuatan Katalis Impregnasi CaO/K2O
Mengimpregnasi CaO hasil kalsinasi cangkang  telur  menggunakan  larutan  KOH dengan  variasi  konsentrasi  (8%,  9%,  10%, 11%, 12%, dan 13%)  dalam pelarut  aquadest sambil  diasuk  selama  3  jam.  Menyaring campuran  menggunakan  kertas  saring  dan pompa  vakum  sambil  dicuci  menggunakan aquades hingga berwarna bening dan mengeringkan katalis pada suhu 110oC selama 24  jam.  Selanjutnya  mengkalsinasi  kembali katalis  pada  suhu  500oC  selama  5  jam. Kemudian menyimpan katalis didalam desikator  untuk  menjaga  kondisi  katalis  tetap kering.  Melakukan  analisa  kebasaan  dan kandungan katalis dengan SEM-EDX terhadap produk katalis yang dihasilkan.

## Sintesis Biodiesel dari Minyak Jarak a. Penentuan Kadar Asam Lemak Bebas
Menimbang  sampel  5  gram  ke  dalam Erlenmeyer  250  ml  kemudian  menambahkan 50  ml  etanol  95%  yang  telah  dinetralkan dengan 0,1 N NaOH dengan bantuan indikator phenolpthalein  (PP).  Menambahkan  5  tetes indikator  PP  ke  dalam  sampel.  Menitrasi dengan  0,1  N  NaOH  yang  telah  distandarisasi sebelumnya  ditambahakn  indikator  pp  sampai warna merah muda.
%FFA=
b. Pembuatan
Biodiesel (Reaksi Transesterifikasi).
Menambahkan  katalis  CaO/K2O  dengan variasi konsentrasi katalis 1% ; 2% ; 3% ; 4% ; dan  5%  dari  berat  minyak  dan  metanol  ke dalam  labu  leher  tiga  sambil  diaduk  selama  1 jam.  Menambahkan  minyak  jarak  pagar  ke dalam labu leher tiga dengan rasio mol minyak dan  metanol  1:12,  lalu  merefluks  campuran pada suhu 60 – 65oC selama 3 jam. Kemudian memasukkan  campuran  kedalam  corong  pisah dan  menyimpannya  pada  suhu  ruang  sampai terbentuk  3  lapisan.  Selanjutnya  memisahkan bagian  atas  dan  mencucinya  dengan  air bersuhu  ±  80°C  lalu  memisahkan  lapisan  atas dan  lapisan  bawah.  Menguapkan  kandungan air yang tersisa yang terdapat pada lapisan atas
pada  suhu  105oC.  Menganalisa  produk biodiesel  yang  dihasilkan  diantaranya  analisa densitas,  viskositas,  kadar  air,  flash  point  dan rendemen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembuatan Katalis CaO
Pembuatan katalis dari cangkang telur diawali dengan pencucian bahan untuk menghilangkan selaput  putih  pada  bagian  dalam  cangkang telur.  Tahap  selanjutnya  adalah  pengeringan dan  pengecilan  ukuran  sampai  ukuran  sekitar 200  mesh.  Untuk  mengubah  serbuk  CaCO 3 pada  cangkang  telur  ayam  melalui  proses dekomposisi  menjadi  CaO,  maka      dilakukan kalsinasi  pada  suhu  900 o C  selama  3  jam sehingga  menghasilkan  warna  CaO  putih sedikit abu. Reaksi yang terjadi saat dilakukan kalsinasi
CaCO 3  CaO + CO 2 Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  aktivitas katalitik  dari  katalis  adalah  dengan  metode impregnasi.  Prinsip  dari  impregnasi  sendiri adalah dengan memasukkan prekursor ke pori- pori  katalis  (support)  yang  disertai  dengan pengadukan  dan  pemanasan  sehingga  dapat mempengaruhi karakteristik dari katalis seperti kebasaan,  luas  permukaan  dan  komposisi  dari katalis.

## Pengaruh  Konsentrasi  KOH  terhadap  nilai kebasaan Uji
Proses  impregnasi  akan  meningkatkan  nilai kebasaan dari suatu katalis. Hal ini disebabkan karena  adanya  penyusupan  KOH  pada  pori- pori  katalis  sehingga  dapat  mempebesar kebasaan dari katalis.
Gambar 1. Kurva kebasaan katalis
Menurut Buchori dkk., (2017)
semakin besar konsentrasi KOH yang
ditambahkan  pada  proses  impregnasi,  maka semakin  besar  pula  kebasaan  suatu  katalis. Pada  Gambar  1  katalis  dengan  kebasaan  yang tinggi  dihasilkan  saat  konsentrasi  KOH  11% yaitu 6,19 mmol asam benzoat/gram sedangkan  pada  konsentrasi  KOH  12%  dan 13% kebasaan katalis menurun secara berturut yaitu 6,00 dan 5,67 mmol asam benzoat/gram. Hal  tersebut  dikarenakan  pada  saat  proses impregnasi  sudah  dalam  keadaan  lewat  jenuh dimana  pori  pori  CaO  (support)  sudah  tidak dapat menerima KOH.
Pengaruh konsentrasi KOH terhadap
Morfologi Permukaan dan Komposisi Katalis dengan SEM-EDX
Analisa  SEM-EDX  bertujuan  untuk melihat  morfologi  permukaan  katalis  dan melihat komponen kimia pada katalis.
a b c d
Gambar  2. Morfologi  permukaan  katalis melalui  SEM.  a)  perbesaran  3000x,  b) perbesaran  5000x,  c)  perbesaran  7500x,  d) perbesaran 10000x
Katalis  terbaik  dipilih  dari  tingginya  nilai kebasaannya, pada penelitian ini katalis terbaik dihasilkan  dari  konsentrsi  KOH  11%  dengan nilai kebasaan 6,19 mmol asam benzoat/gram. Morfologi  dari  katalis  terbaik  dapat  dilihat pada  Gambar  2    dimana  pori-pori  CaO  sudah tidak  terlihat  lagi  karena  tersisipi  oleh  KOH sedangkan  untuk  komponen  dari  katalis  dapat dilihat  pada  Tabel  1  dengan  kandungan  K 2 O sebesar  41,72%    hal  ini  menyatakan  bahwa KOH    terdekomposisi  pada  saat  proses kalsinasi ke dua (Blasi dkk.,2008),  pada suhu
300oC,  KOH  akan  terkonversi  menjadi  K 2 O, H 2 O, dan K 2 CO 3 melalui reaksi:
2KOH  K 2 O + H 2 O K 2 O + CO 2  K 2 CO 3
Pada  suhu  di  atas  427 o C,  KOH  yang meleleh akan bereaksi dengan senyawa karbon sehingga  membentuk  K 2 O  dan  K 2 CO 3 melalui reaksi:
4KOH + C  K 2 O + K 2 CO 3 + 2H 2
Tabel  1. Komposisi  katalis  CaO  impregnasi ( SEM-EDX)
No Konsentrasi KOH (%) Komponen Massa (%) 1 11 C 25,91 MgO 1,22 K 2 O 41,72 CaO 31,15 Total 100

## Pembuatan Biodiesel
Tahap  awal  pembuatan  biodiesel  adalah dengan  menganalisa  kadar  asam  lemak  bebas dan  viscositas  dari  minyak  jarak  yang digunakan  sebagai  bahan  baku  pembuatan biodiesel.  Kadar  asam  lemak  bebas  pada sampel  minyak  jarak  adalah  1,3469%  dengan viscositas  sebesar  226,2379  cst.  Dalam pembuatan  biodiesel  secara  konvensional penambahan  katalis  sangat  dianjurkan  karena peran katalis yang dapat membantu mempercepat  reaksi.  Katalis  CaO/K2O  akan direaksikan dengan metanol untuk membentuk spesi metoksi dengan reaksi:
2CH 3 OH + CaO ----  (CH 3 O) 2 Ca + H 2 O
2CH 3 OH + K 2 O ----  2CH 3 OK + H 2 O
Reaksi  transesterifikasi  dilakukan  pada temperatur  60-65oC  seelama  3  jam.  Adapun mekanisme  pembentukan  biodiesel  melalui reaksi transesterifikasi dengan reaktan methanol  dan  katalis  CaO/K2O,  melalui  dua tahap,:  tahap  pertama  adalah  penyerangan nukleofilik  metoksida  (CH3O-)  pada  karbon
Jurnal Teknologi 11 (2) pp 103- 110 © 2019
dari gugus karbonil (-C=O), adapun mekanisme pembentukan sbb :
Gambar  3. Mekanisme  penyerangan  metoksi pada trigliserida
Tahap kedua adalah pemutusan ikatan C – O  disertai  pembentukan  metil  ester (biodiesel)
Gambar 4.
Mekanisme pembentukan biodiesel
Pada  penambahan  katalis  1,  2,  3,  4  dan  5  % (b/b)   terbentuk 3 lapisan dimana lapisan atas berwarna kuning keruh , lapisan bagian tengah berwarna  kuning  yang  lebih  jernih  yang diduga  sebagai  gliserol  sedangkan  lapisan bagian  bawah  berupa  padatan  warna  putih (katalis). Untuk jumlah katalis 4 dan 5 % (b/b), setelah  dipisahkan  dan  didiam  terbentuk padatan  putih  (sabun).  Untuk  lapisan  atas (metil  ester)  dicuci  dengan  aquadest  dengan suhu 80oC dan pencucian dilakukan berulang- ulang  sampai  pH  air  pencucian  sama  dengan pH  aquadest,  tujuan  dari  pencucian  ini  untuk menghilangkan  sisa-sisa  katalis,  gliserol,  dan metanol  yang  masih  terkandung  didalam biodiesel. Setelah dilakukan pencucian biodiesel  kemudian  dipanaskan  pada  suhu
105oC  sampai  tidak  terdapat  gelembung  air dari sisa pencucian.
Karakteristik Biodiesel dari Minyak Kelapa Jarak
Karakteristik  biodiesel  dari  minyak  jarak seperti  densitas,  viskositas  kinematik,  dan kadar  air    dan  flash  point  dapar  dilihat  pada Tabel 2 dibawah :
Tabel  2. Analisa  Produk  Biodiesel  dari Minyak Jarak
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa kadar  air  biodiesel  dari  minyak  jarak  masih ada  yang  belum  memenuhi  standar  SNI  yaiu diatas  0,05%  hal  ini  disebabkan  saat penguapan  melalui  pemanasan  pada  suhu 105oC  masih  ada  sisa  air  terperangkap  dalam biodiesel  (metil  ester),  sedangkan  densitasnya sudah  memenuhi  standar  SNI  .    Viscositas kinematik biodiesel dengan jumlah katalis 3 % telah  memasuki  standar  yaitu  5,4575  cst sedangkan  untuk  variasi  katalis  1  dan  2  % masih  berada  dibawah  standa,  akan  tetapi sudah terjadi penurunan viscositas yang cukup besar  dimana  viscositas  awal  sebelum  reaksi transesterifikasi  sebesar  226,2379  cst,  hal  ini disebabkan tligliserida belum terurai sempurna.  Pada  tingkat  konversi  yang  rendah dimungkinkan  biodiesel  masih  mengandung molekul  gliserida  baik  berupa  tri-,  di-  dan mono-gliserida, dimana gugus hidroksida pada molekul  digliserida  dan  monogliserida  dapat menyebabkan  terbentuknya  ikatan  hidrogen yang sangat kuat sehingga menambah kerapatan  antar  molekul  gliserida.  Akibat pembentukan  ikatan  hidrogen  antar  molekul tersebut  juga  akan  meningkatkan  viskositas kinematik  dari  senyawa(Tehubijuluw  dkk.,
2014).  Sedangkan  untuk  katalis  4  dan  5  % proses  pembuatan  biodiesel  menjadi  sabun. Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  katalis  yang terlalu  banyak  dan  CaO/K2O  tidak  berperan sebagai katalis tetapi CaO/K2O yang ditambahkan  bereaksi  dengan  asam  lemak bebas  maupun trigliserisa melalui reaksi asam –  basa  sehingga  terbentuk  garam  (sabun). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lingmei  dkk, (2012)  katalis  terbaik  hanya  didapatkan  4% dari  berat  minyak  sedangkan  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Jianwei  dkk,  (2014) katalis  yang  terbaik  adalah  2%,  hal  tersebut membuktikan  bahwa  jumlah  katalis  sangat mempengaruhi terhadap pembuatan biodiesel.
Flash  point  atau  titik  nyala  adalah temperatur  terendah  dari  contoh  untuk  dapat menyala.  Pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa keseluruhan  produk  biodiesel  telah  masuk pada  standar  SNI  yaitu  minimal  100oC.  Pada biodiesel dengan katalis 1% dari berat minyak memiliki  nilai  flash  point  yang  cukup  tinggi yaitu  157oC    karena  produk  biodiesel  pada variasi  katalis  1%  lebih  kental  dibandingkan katalis  lainnya.  Tingginya  nilai  flash  point serta  perbedaan  flash  point  dapat  disebabkan masih  terdapat  faktor  pengotor  yang  berupa gliserol dan sisa katalis yang belum sepenuhnya hilang dan hal ini dapat disebabkan  karena  masih  adanya  kandungan komponen  dalam  biodiesel  yang  mempunyai nilai flash point yang tingi sehingga menaikkan nilai flash point biodiesel (Cavallaro dkk., 2010).
Pengaruh Jumlah
Katalis terhadap rendemen
Katalis  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat penting  pada  proses  transesterifikasi  agar reaksi yang berlangsung lebih cepat.
Gambar  5. Kurva  Jumlah  katalis  vs
Rendemen
Pada  Gambar  5  terlihat  bahwa  randemen tertinggi  diperoleh  saat  jumlah  katalis  3  % sedangkan  untuk  penambahan  katalis  4  dan  5 %  membentuk  sabun  hal  ini  salah  satunya disebabkan  oleh  jumlah  katalis  yang  terlalu berlebih  sehingga  kelebihan  katalis  akan bereaksi  dengan  trigliserida  dan  metanol membentuk  sabun.  semakin  tinggi  konsentrasi katalis  maka  biodiesel  yang  terbentuk  akan semakin  kental  namun  apabila  konsentrasi katalis  terlalu  rendah  maka  biodiesel  yang  di inginkan tidak tercapai (Wendi dkk., 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diperoleh  dan  dibahas, didapatkan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Katalis  dengan  konsentrasi  KOH  sebesar 11%  merupakan  katalis  terbaik  dengan dengan nilai kebasaaan sebesar 6,19 mmol asam  benzoat/g  dan  kandungan  CaO/K 2 O sebesar 31,15%/41,72%.
2. Biodiesel terbaik didapatkan saat penambahan  katalis  CaO/K 2 O  3  %  (b/b) dengan nilai rendemen sebesar 96,0739 % dengan  viscositas,  densitas,  dan  kadar  air yang memenuhi standar SNI7182:2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional. (2015).
Biodiesel.  SNI  7182:2015.  Jakarta:
Badan Standardisasi Nasional.
Buchori, L., Istadi, I., Purwanto, P., Marpaung,
L.C.,  &  Safitri,  R.L.  (2017)  Roles  of K2O  on  the  CaO-ZnO  Catalyst  and  its Influence  on  Catalyst  Basicity  for Biodiesel Production. Indonesia: Diponegoro University Blasi  C.  D.,  Galgano  A.,  &  Branca  A  (2008). Effects of potassium hidroxide impregnation  on  wood  pyrolysis.  Italy: Napoli. Cavallaro, S, J. C. J. Bart, N. Palmeri. (2010). Biodiesel Science and Technology From Soil To Oil. Woodhead Publising Series in Energy: No 7.
Huaping,  Z.  et  al.  (2006).  Preparation  of Biodiesel  Catalyzed  by  Solid  Super Base of Calcium Oxide and Its Refining Prosess.Chinese  Journal  of  Catalysis, 2006, 27(5):391-396.
Jurnal Teknologi 11 (2) pp 103- 110 © 2019
Fanny,  W.A.,  Subagjo,  Prakoso,  T.  (2012). Pengembangan  Katalis  Kalsium  Oksida
Untuk  Sintesis  Biodiesel. Jurnal  Teknik
Kimia Indonesia, Vol. 11, No. 2, 2012, 66-73. Kesic,  Z.,  Lukic,  I.,  Zdujic,  M.,  Mojovic,  L. and  Skala,  D.,  2016,  Calcium  Oxide Based Catalysts For Biodiesel
Production : A Review, Chem Ing Chem Eng Q., 22 (4) : 391-408.
Ketaren,  S.  (2005).  Teknologi  Minyak  dan Lemak  Pangan.  Universitas  Indonesia. Jakarta.
Kouzu, M., Kasuno, T., Tajika, M., Sugimoto, Y.,  Yamanaka,  S.,  Hidaka,  J.  (2008).
Calcium Oxide As a Solid Base Catalyst For  Transesterification  of  Soybean  Oil and Its Application  to Biodiesel Production. Fuel Processing Technology, 87, 2798-2806 Koswara,  S.  2009.  Teknologi  Pengolahan Telur  (  Teori  dan  Praktek).  eBook
Pangan.com
Mahreni  dan  Sulistyawati.  2011.  Pemanfaatan
Kulit  Telur  Sebagai  Katalis  Biodiesel Dari Minyak Sawit dan Metanol. Jurnal Teknik Kimia Indonesia.
Padil,  Wahyuningsih,  S.,  Awaluddin,  A.
(2010). Pembuatan Biodiesel dari Minyak Kelapa Melalui Reaksi Metanolisis Menggunakan Katalis CaCO3  yang  Dipijarkan.  Jurnal  Natur Indonesia, 13(1), 27-23 Ristianingsih,  Y.,  Hidayah,  N.,  Sari,  F.W. (2015).  Pembuatan  Biodiesel  Dari Crued  Palm  Oil  (CPO)  Sebagai  Bahan Bakar Alternatif Melalui Proses Transesterifikasi Langsung. Jurnal Teknologi Agro-Industri Vol.2 No.1 Rubiyanto,  D.  (2017).  Metode  Kromatografi:
Prinsip Dasar, Praktikum  & Pendekatan
Pembelajaran Kromatografi. Yogyakarta. Santoso, H., Kristianto, I.,  Setyadi, A. (2013). Pembuatan Biodiesel Menggunakan Katalis Basa Heterogen Berbahan Dasar Kulit  Telur.  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan Stadelman,  E.J.  (2000).  Eggs  and  Egg Products. Francis, F.J (Ed):
Encyclopedia  of  Food  Science  and Technology, second ed, John Wile, New York, pp. 593 – 599. December 3, 2015.
Yuwanta, T. (2010). Telur dan Kualitas Telur.
Yogyakarta : UGM-Press.
Lingmei  Yang,  Pengmei  Lv,  Zhenhong  Yuan, Wen  Luo,  Huiwen  Li,  Zhongming Wang  and  Changlin  Miao  (2012). Synthesis  of  biodiesel  by  different carriers supported KOH catalyst. Advanced  Materials  Research,  ISSN:
1662-8985, Vols. 581-582, pp 197-201
Sharma,  Y.C.,  Singh,  B.  2011.  Development of Biodiesel: Current Scenario. Renewable  and  Sustainable  Energy Reviews. Vol.582. pp. 1-6.
Tehubijuluw,  H.,  Sutapa,  I.W.,  Lethulur,  M.
(2014).  Waste  Cooking  Oil  Conversion To Biodiesel Catalized By Egg Shell Of Purebred  Chicken  With  Ethanol  As  A Solvent.
Wei,  Z.  Xu,  C.  and  Li,  B.  (2009).Application of  Waste  Eggshell  as  Low-Cost  Solid Catalyst for Biodiesel Production. Bioresorce  Technology,  100(11),  2883- 2885.
Wendi,  Cuaca,  V.,  Taslim.  (2015).  Pengaruh Suhu  Reaksi  dan  Jumlah  Katalis  Pada Pembuatan  Biodiesel  dari  Limbah Lemak  Sapi  dengan  Menggunakan Katalis  Heterogen  CaO  dari Kulit Telur Ayam.  Jurnal  Teknik  Kimia  USU,  Vol. 4, No. 1 Wirakusumah, E.S. (2005). Menikmati Telur Bergizi, Lezat, & Ekonomis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 10 Desember 2015
Yan, S., O. Steven, Salley dan K.Y. Simon. 2009. “Simultaneous Transesterification and Esterification of Unrefined or Waste Oils Over ZnO-La2O3 Catalysts”. Applied Catalysis A : General. 353:203 – 212.